143 



tallmbchungen mit Zink bewirkt, in welchen über 24 Procent 

 Kupfer enthalten sind. £s ist nicht zweifelhaft, dafs bei der un- 

 ter dem Namen der Scheidung durch die Quart bewirkten Schei- 

 dung des Goldes vom Silber durch Salpetersäure, ein ähnliches 

 Verhalten der Gold- und Silber- Legirungen zur Salpetersäure 

 statt findet, wie die Legirungen von Kupfer und Zink zur Schwe- 

 felsäure darbieten. Dafs dort die Salpetersäure durch das Gold 

 von der Einwirkung auf das Silber, so wie hier die Schwefel- 

 säure durch das Kupfer von der Einwirkung auf das Zink, auf 

 eine rein mechanische Weise abgehalten würde, wenn die Mischung 

 dort zu wenig Silber und hier zu wenig Zink enthält, ist eine 

 Erklärungsart die jetzt schwerlich mehr befriedigen kann. 



Die Kupfersalze werden von den Legirungen aus Kupfer 

 und Zink nicht zersetzt, so lange dieselben keinen gröfseren Zink- 

 gehalt haben als derjenige ist, welcher den gleichen M. G. beider 

 Metalle entspricht. Aber bei einem nur unbedeutend gröfseren 

 Zinkgebalt tritt sogleich die Reduction der Kupfersalze ein und 

 diese hört nicht etwa auf, wenn die Legirung einige Zeit lang 

 wirksam gewesen ist, sondern sie schreitet so lange fort bis die 

 Legirung vollständig zerlegt ist. Wäre das Metallgemisch bei die- 

 sem Procefs nur durch den überschüssigen Gehalt an Zink wirk- 

 sam, so würde ein Zeitpunkt eintreten müssen, wo die Legirung 

 zu dem Verhältnifs von gleichen M. G. Zink und Kupfer gelangt 

 ist, also zu einem Verhältnifs, bei welchem, wenn es ursprüng- 

 lich vorhanden ist, eine Einwirkung auf die Kupfersalze gar nicht 

 mehr statt findet. Dies Verhalten der Kupfer- und Zink -Legi- 

 rungen gab Veranlassung zu der Untersuchung, ob Legirungen 

 aus anderen Metalien vielleicht ein ähnliches Gesetz befolgen mög- 

 ten. Es fand sich, dafs Legirungen von Kupfer und Silber die 

 Aullösungen von salpetersaurem Silberoxyd nicht zersetzen, wenn 

 der Silbergehalt der Legirung etwa 78 Procent oder darüber be- 

 trägt Das Kupfer welches bekanntlich das salpetersaure Silber- 

 oxyd mit derselben Heftigkeit zersetzt, mit welcher der Kupfer- 

 vitriol durch Zink zerlegt wird, verhält sich ganz unthätig in den 

 Legirungen mit Silber, so lange es nicht in einem gröfseren Ver- 

 hältnifs als in dem von 22 Procent in der Metallmischung vor- 

 handen ist Geht der Kupfergehalt des Silbers über dies Verhält- 

 nifs hinaus, so tritt die Reduction des Silbers aus der Salpeter- 



